Геммологические свойства благородной шпинели и клиногумита и ювелирного форстерита из месторождения Кухилал (Юго-Западный Памир)

ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН _2013, том 56, №12_

ГЕММОЛОГИЯ

УДК 553.8

С.А.Эльназаров, член-корреспондент АН Республики Таджикистан А.Р.Файзиев

ГЕММОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА БЛАГОРОДНОЙ ШПИНЕЛИ И КЛИНОГУМИТА И ЮВЕЛИРНОГО ФОРСТЕРИТА ИЗ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

КУХИЛАЛ

Хорогский государственный университет им. М.Назаршоева, Институт геологии, сейсмостойкого строительства и сейсмологии АН Республики Таджикистан

В статье приводятся основные геммологические особенности благородной шпинели, благородного клиногумита, а также ювелирного форстерита из месторождения Кухилал.

Ключевые слова: шпинель - клиногумит - форстерит - кристалл - карат - цвет.

Месторождение Кухилал известно с глубокой древности и эксплуатировалось на протяжении многих веков. Оно является практически единственным источником широко известного самоцвета -благородной шпинели (лала) и сравнительно нового ювелирного камня - клиногумита. На месторождении обнаружена также водяно-прозрачная бесцветная разновидность оливина - ювелирный форстерит.

Благородная шпинель. Минерал широко известен под названием бадахшанский лал, является одним из красивейших древних камней, который пока еще не оценён в полной мере. Благородная шпинель включена в первую, основную группу драгоценных камней вместе с алмазом, рубином, изумрудом, сапфиром и аквамарином [1-3]. Согласно Закону Республики Таджикистан «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» от 5 октября 2009 г. за номером №552, шпинель была внесена в группу драгоценных камней 1-го класса.

Обычно шпинель сравнивают и нередко путают с рубином. Не удивительно, что некоторые из знаменитых исторических рубинов на поверку оказались шпинелью, например «Рубин Тимура» массой 361 карат и приблизительно такой же «Рубин Чёрного Принца», являются ценными регалиями Британской короны. Шпинелью оказался и «рубин» массой 398.7 карата, венчающий императорскую корону Екатерины II, ныне находящийся в Алмазном фонде в Москве.

Крупные прозрачные нетрещиноватые шпинели на месторождении Кухилал представляют собой большую редкость. Максимальный из кондиционных обломков этого самоцвета имел массу 152.2 г [4]. Здесь были найдены и более крупные кристаллы минерала. Последний раз уникальный кристалл весом 5.7 кг был обнаружен на Кухилале в августе 1986 г. Я.А.Гуревичем. Один из фрагментов этого кристалла показан на рис. 1. Фрагменты некоторых других кристаллов шпинели приводятся на рис. 2.

Адрес для корреспонденции: Файзиев Абдулхак Раджабович. 734063, Республика Таджикистан, г.Душанбе, ул.Айни, 267, Институт геологии, сейсмостойкого строительства и сейсмологии АН РТ. E-mail: faiziev38@mail.ru

Рис. 1. Фрагмент кристалла шпинели массой 143.291 г (хранится в гохране Министерства финансов РТ).

Рис. 2. Фрагменты кристаллов шпинели (увеличение 2-кратное).

На месторождении Кухилал шпинель имеет различную окраску. Но она в основном окрашена здесь в розовый цвет, обусловленный присутствием ионов Сг3+ в тетраэдрической координации структуры минерала [5].

Шпинель легко спутать с гранатом, рубином, топазом и др. ювелирными камнями розового цвета. Однако специалисты диагностируют её очень просто - по отсутствию у неё двупреломления.

Ниже вкратце приведём диагностические признаки благородной шпинели из месторождения Кухилал.

Вид: монокристаллы розового и красного цвета от прозрачных до непрозрачных, фиолетовые и чёрные шпинели встречаются редко.

Сингония: кубическая.

Кристаллы: октаэдрические, реже октаэдры с гранями ромбододекаэдра, и ещё реже на гранях октаэдра наблюдаются слабо развитые грани тригонтриоктаэдра и куба.

Химическая формула: MgAl2O4.

Оптические эффекты: астеризм (встречается редко).

Весовой диапазон: обычно 1-5 карата, известны огранённые шпинели до 40 и свыше каратов.

Причина окраски: красной и розовой - хром и марганец, чёрной и фиолетовой - железо. Огранка: фацетная (бриллиантовая и ступенчатая), иногда кабошоном (рис. 3).

Рис. 3. Огранные шпинели красно-розового цвета (хранятся в гохране Министерства финансов РТ).

Оптический характер: изотропный.

Показатель преломления: 1.717 (+0.017,-0.008).

Двупреломление: отсутствует.

Дисперсия: 0.025.

Плеохроизм: отсутствует.

Спектр поглощения: розовая шпинель - четкие линии 685 и 684.5 нм, слабая 656 нм, сильное поглощение в области 595-590 нм.

Плотность: 3.60 (+0.05, -0.03 г/см3), у черных шпинелей - около 4.0 г/см .

Блеск: стеклянный до алмазного.

Излом: раковистый.

Спайность: отсутствует.

Твердость: 8 по шкале Мооса.

Прочность: высокая.

Характерные особенности: содержит мельчайшие включения слюды, кристаллики шпинели, газово-жидкие и газовые включения.

Похожие камни: синтетическая шпинель, гранат, хризоберилл, турмалин, природный и синтетический корунд.

Другие свойства: шпинели месторождения устойчивы к свету, при нагревании более светлоокрашенные разновидности минерала обесцвечиваются. От синтетических аналогов отличаются меньшим показателем преломления и плотностью.

Благородный (ювелирный) клиногумит. Минерал был открыт французским учёным Альфредом Деклуазо в 1876 г. на вулкане Везувий. С тех пор клиногумит особого интереса не представлял. Всё изменилось в 1983 г., когда на месторождении Кухилал был обнаружен, совместно с кристаллами благородной шпинели, клиногумит ювелирного качества, хотя этот минерал на Памире был известен

с давних времён под названием «горный огонь». На тот момент Кухилал был единственным местом добычи прозрачных кристаллов клиногумита, из которых начали огранять небольшие камни весом 1-3 карата. Но на месторождении встречаются и большие камни весом от 20 каратов и выше. Одним из самых крупных огранённых клиногумитов массой 36.56 карата был описан в апреле 2007 г. геммо-логами лаборатории Азиатского Института геммологических наук в Бангкоке (Таиланд).

Кроме шпинели, в ассоциации с клиногумитом встречаются пирит (рис. 4) и энстатит. Минерал легко поддается огранке.

Несмотря на то, что клиногумит является одним из самых молодых и редких самоцветов, он в ювелирных изделиях используется мало. Это главным образом связано с исключительной редкостью и хрупкостью минерала. Не каждый ювелир умеет правильно закрепить камень в оправе. Незначительное нажатие на вставку во время закрёпки может вызвать дробление камня. Поэтому огранённый клиногумит весьма редок. Основная масса его обработанных камней растворяется в частных коллекциях. Это дорогой и ценный коллекционный камень.

Рис. 4. Кристалл клиногумита медово-желтого цвета в пирите (натуральная величина).

К настоящему времени кроме Кухилала известны ещё несколько месторождений ювелирного клиногумита. Наиболее известными из них являются месторождение на полуострове Таймыр, между реками Енисей и Лена (Россия), открытого в 2000 г. и месторождение Махенге, район Морогоро в Танзании (Африка), открытого в 2005 г., откуда поступают огранённые камни весом 2-3 карата. Но всё же, по мнению многих ювелиров, непревзойдёнными по красоте считаются клиногумиты месторождения Кухилал - основной источник ювелирного сырья на сегодняшний день.

Основные диагностические свойства клиногумита месторождения Кухилал приведены ниже.

Вид: монокристаллы жёлтые, медово-жёлтые, светло-жёлтые, светло-оранжевые, оранжево-жёлтые, от прозрачных до непрозрачных.

Сингония: ромбическая.

Кристаллы: редкие кристаллы с большим числом граней представляют собой комбинацию призм, дипирамид и пинакоидов.

Химическая формула: Mg9[SiO4]4(F,OH)2.

Весовой диапазон: до 5 карат, но встречаются камни весом в несколько сотен каратов. Огранка: фацетная (рис. 5), для полупрозрачных разновидностей кабошонная. Оптический характер: анизотропен. Показатель преломления: 1.653-1.700. Двупреломление: 0.028.

Плеохроизм: от красновато-жёлтого до практически бесцветного.

Прочность: средняя.

Блеск: стеклянный.

Спайность: отсутствует.

Твердость: 6.5 по шкале Мооса.

Плотность: 3.16-3.20.

Характерные особенности: в клиногумите содержаться газовые и газово-жидкие включения. Похожие камни: турмалин (дравит), кварц (цитрин), берилл (гелиодор), жёлтый сапфир, гранат (гессонит).

Водяно-прозрачный форстерит. Форстерит, магнезиальная разновидность оливина, относится к числу главных породообразующих минералов продуктивных шпинель-форстеритовых скарнов месторождения Кухилал. Его содержание в них достигает 75-95%. В скарновых телах форстерит встречается в виде жил и вкрапленников. Основная масса минерала белого, серовато-белого и зелё-новато-белого цвета. Однако встречаются и выделения бесцветного водяно-прозрачного форстерита, хорошо поддающего огранке. Размеры таких кристаллов от первых мм до 5-6 см, чаще 2-4 см.

Рис. 5. Ограненные кристаллы клиногумита квадратной формы (хранятся в гохране Министерства финансов РТ).

Ниже приводятся некоторые основные геммологические свойства ювелирного форстерита месторождения Кухилал.

Цвет: бесцветный прозрачный. Сингония: ромбическая.

Кристаллы: короткопризматические с вертикальной штриховкой. Химическая формула: Mg2[SiO4].

Огранка: бриллиантовая (рис. 6), квадратная и маркиза.

Черта: белая.

Твердость: 6.5 - 7.

Плотность: 3.27-3.37.

Блеск: стеклянный.

Спайность: несовершенная.

Излом: мелкораковистый.

Степень прозрачности: прозрачен.

Светопреломление: 1.654-1.690.

Двупреломление: 0.036.

Дисперсия: 0.020.

Люминесценция: отсутствует.

Рис. 6. Прозрачный форстерит в сырье и огранке

Поступило 18.11.2013 г.

ЛИТЕРАТУРА

1. Смит Г. Драгоценные камни. - М.: Мир, 1984, 558 с.

2. Самсонов Я.П., Туринге А.П. Самоцветы СССР. - М.: Недра, 1984, 336 с.

3. Шуман В. Мир камня, том 2: драгоценные и поделочные камни. - М.: Мир, 1986, 264 с.

4. Гуревич Я.А. - Геология, поиски и разведка месторождений цветных камней Таджикистана. Душанбе: Дониш, 1987, с. 17-20.

5. Буканов В.В., Платонов А.Н., Таран М.Н. - Записки ВМО, вып. 5, 1977, с. 565-571.

С.А.Элназаров, А.Р.Файзиев*

ХОСИЯТ^ОИ ГЕММОЛОГИИ ШПИНЕЛ ВА КЛИНОГУМИТИ НАЧ,ИБ ВА ФОРСТЕРИТИ ЗАРГАРЙ АЗ КОНИ КУ^ИЛАЪЛ (ПОМИРИ ^АНУБУ

ГАРБЙ)

Донишгохи давлатии Хоруг ба номи М.Назаршоев, *Институти геология, сохтмони ба заминчунбй тобовар ва сейсмологияи Академияи илмх;ои Цум^урии Тоцикистон

Дар макола хосиятх,ои геммологии шпинели начиб, клиногумити начиб ва форстерити заргарй оварда шудаанд.

Калима^ои калиди: шпинел - клиногумит - форстерит - кристалл - карат - ранг.

S.A.Elnazarov, A.R.Fayziev* GEMOLOGICAL PROPERTIES OF NOBLE SPINEL, CLINOHUMITE AND JEWELRY FORSTERITE FROM THE KUHILAL DEPOSITS

M.Nazarshoev Ghorog State University, Institute of Geology, Earthquake Engineering and Seismology, Academy of science of the Republic of Tajikistan

In this article the main features of gemological noble spinel, noble clinohumite and jewelry forster-ite from the deposit Kuhilal are presents.

Key words: Spinel - clinohumite - forsterite - crystal - carat - color.